586 



Sic tamen quoque remansit insolutiis exiguus ptilvis sili- 

 ceus, cum aciculis nonnuliis gypseis mixtus pondens cir- 

 citer 0,005. 



d) Tandem rquorem ex praecipitato oxalico colatione 

 separatum per carbonatem potassae dirimendo, obtinuimus 

 pulverem pallide fia ventera, ponderis 0,076, qui igné 

 candefacfus ad pondus o, o5 reducebatur. 



e) Ex hoc ptilvere cum praecipitato (6) commixto 

 per acidum sulphuricum et muriaticum , juvante calore, 

 extraximus aluminum oxidumque ferri , quae praecipuae 

 erant utriusque partes. Atque sic obtinuimus residuurh 

 pulverem subtilem roseum, ponderis 0,018 quem pro ter- 

 ra silicea habuimus, per inquinamentum quoddam rubente, 

 quia cum carbonate sodae eum facillime vitrum pellucidum 

 formare vidimus, in igné quidem flavens, post refrigeratio- 

 nem vero colore destitutum. 



Itaque ex phaenomenis hujus experimenti conclusimus 

 silicam in pulvere lapidis contentam, partes ejusdem 0,473 

 effecisse. Et cum ex experimento 4, (d) intelligeremus 

 ferri metallici pondus fuisse 0,05 7, ejus oxidati quanti- 

 tatem in praecipitatis experimenti 5 supputandam esse ae- 

 qualem ponderi 0,073 judicavimus. Proinde essel pon- 

 dus aluminae aequale ponderibus o,336-f-O,05 — 0,018 

 — 0,073 ~ 0,295. Magnesiae quantitatem , secundum 



